## 1. LATAR BELAKANG
Beton merupakan bagian dari konstruksi yang  mempunyai  peranan  penting  dalam pembangunan.  Beton  adalah  campuran  semen, agregat  halus  (pasir)  dan  agregat  kasar (kerikil/split) serta ditambahkan bahan tambahan yang bervariasi [1]
Sika  Concrete  Refair  Mortar  berpungsi sebagai  komponen  semen  grouting.untuk memperbaiki  beton  yang  keropos  dan  juga untuk pengisi celah atau lubang-lubang seperti pada  kolom  baja,angkur  baut  dan  sebaginya. Adapun  keunggulannya  adalah  siap  pakai  dan mudah  di  aplikasikasikan,  tidak  susut,  mudah mengalir,  kekentalan  bisa  di  atur  sesuai konsumsi  air,  dan  kekuatan  mekanis  tinggi [12].
Penelitian  yang  pernah  dilakukan dengan  menggunakan Sika  Concrete  Refair Mortar sebagai pengganti semen pada
pengujian  kuat  lentur, Asrullah  2018, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi  nilai    kuat  lentur,  kuat  lentur  yang terbesar terjadi pada
kondisi  penggantian  semen  dengan Sika Concrete  Refair  Mortar sebesar  5%.  Semakin besar  penambahan Sika  Concrete  Refair Mortar lebih  dari    5%,  maka  nilai  kuat  lentur semakin turun. [2].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Material Pembentukan Beton
Beton  yang  digunakan  sebagai  struktur sebagai  struktur  dalam  konstruksi  teknik  sipil dapat  dimanfaatkan  untuk  banyak  hal seperti untuk  bangunan  pondasi,  kolom,  balok,  pelat lantai.  Dalam  teknik  sipil  hidro,  beton  yang digunakan untuk bangunan air seperti bendungan,  saluran  dan  drainase.  Beton merupakan  fungsi  dari  bahan  penyusun  yang

## KUAT TEKAN BETON DENGAN MENGGUNAKAN Sika Concrete Refair Mortar SEBAGAI PENGGANTI SEMEN
PADA CAMPURAN BETON K 300

## ASRULLAH
Dosen Tetap Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang email : asrull66@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Sika Concrete Refair Mortar berpungsi sebagai komponen semen grouting untuk memperbaiki beton yang keropos dan juga untuk pengisi celah atau lubang-lubang seperti pada kolom baja, angkur baut dan sebaginya.  Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan Sika Concrete Refair Mortar sebagai pengganti semen dalam beton dengan berbagai variasi campuran dari kebutuhan berat semen yang  ditinjau  dari  kuat  tekan  beton.  Metode  rancangan  campuran  beton  digunakan  adalah  SNI  03- 2834-2000, sedangkan dalam pengujian kuat tekan digunakan metode SNI 03-1974-1990. Mutu beton yang  digunakan  adalah  K  300  dengan  benda  uji  kubus  berukuran  15x15x15  cm.    Penambahan Sika Concrete Refair Mortar sebagai pengganti semen sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% dari berat semen. Uji  kuat  tekan  dilakukan  pada  umur  beton  7,14,21  dan  28  hari.  Dari  hasil  pengujian  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kuat  beton  beton  tanpa  penambahan Sika  Concrete  Refair Mortar utama  sebesar 302,50 kg/cm 2 , sedangkan kuat tekan  terbesar dari penambahan Sika Concrete Refair Mortar terjadi pada penambahan Sika Concrete Refair Mortar 5% dengan nilai kuat tekan 311,89 kg/cm2.
Keywords: Kuat Tekan, Sika Concrete Refair Mortar, K 300
terdiri bahan semen hidrolik (Porlantd Sement), agregat  kasar,  agregat  halus,  air,  dan bahan tambah (admixture atau additive) [3]

## 2.2 Bahan Tambahan
Bahan  tambah  (admixture)  adalah  suatu bahan  berupa  bubuk  atau  cairan,  yang ditambahkan ke dalam campuran adukan beton selama  pengadukan,  dengan  tujuan untuk mengubah sifat adukan atau betonnya.
Berdasarkan ACI (American
Concrete Institute), bahan tambah adalah material selain air,  agregat  dan  semen  hidrolik  yang dicampurkan  dalam  beton  atau  sika  yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung.  Penambahan  bahan  tambah dalam  sebuah  campuran  beton  atau  sika  tidak mengubah  komposisi  yang  besar  dari  bahan lainnya,  karena  penggunaan  bahan  tambah  ini cendurung merupakan pengganti atau susbtitusi  dari  dalam  campuran  beton  itu sendiri.  Karena  tujuannya memperbaiki  atau mengubah  sifat  dan  karekteristik  tertentu  dari beton itu atau sika yang akan dihasilkan, maka kecenderungan  perubahan  komposisi  dalam berat  volume  tidak  terasa  secara  langsung  di bandingkan  dengan  komposisi  awal  beton tanpa bahan tambah [13]

## 2.3 Pengujian Slump
Pengujian  nilai  Slump  ialah  salah  satu cara  untuk  mengukur  kecelakaan  beton  segar yang  dipakai  pula  untuk  memperkirakan tingkat  kemudahan  dalam  pengerjaannya. dalam  pelaksanaannya  nilai  Slump  untuk berbagai pekerjaan pembetonan harus disesuaikan  dengan  syarat  yang  sesuai  dengan pemakaiannya  [4].  Nilai  slump  beton  segar pada  berbagai  macam  pemakaian  disajikan pada tabel berikut ini [5]
Tabel 1 Nilai Slump Beton Segar
Pada Berbagai Macam Pemakaian No Pemakaian Maks (mm) Min (mm) 1 Dinding,  Plat  Pondasi, dan pondasi telapak 12,5 5
2 Pondasi  Telapak  tidak bertulang,  kaison,  dan struktur di bawah tanah 9 2,5 3 Pelat,  balok,  kolom, dan dinding 15 7,5 4 Pengerasan jalan 7,5 5 5 Pembetonan massal (beton massa) 7,5 2,5

## 2.4 Kuat Tekan (Compressive Strength)
Pemeriksaan kuat tekan beton dilakukan untuk  mengetahui  secara  pasti  akan  kekuatan tekan  beton  pada  umur  28  hari  yang sebenarnya  apakah  sesuai  dengan  yang direncanakan  atau  tidak.  Pada  mesin  uji  tekan benda  diletakkan  dan  diberikan  beban  sampai benda runtuh, yaitu pada saat beban maksimum  bekerja. Kuat  tekan  beton  dapat dihitung dengan rumus [6] :
1. Rumus Kuat tekan beton
 bi= ………...............................(2.1)
Dengan :
P  = Gaya maksimum dari mesin tekan, kg A = Luas penampang yang diberi tekanan,
cm 2  bi  = Kuat tekan, kg/cm 2
2. Rumus Kuat tekan beton rata – rata
 bm  
Dengan :
 bm =   Kuat tekan beton rata - rata, kg/cm 2  bi  = Kuat tekan, kg/cm 2   = Jumlah benda uji
3. Rumus deviasi standar S = …...………(2.3)
Dengan :
S  = Deviasi standar kg/cm 2  bm = Kuat tekan beton rata-rata, kg/cm 2
 bi  = Kuat tekan, kg/cm 2   = Jumlah benda uji
4. Kuat tekan tekan beton karakeristik
 bk =  bm – 1,63 x S …...…….. (2.4)
Dengan : 
 bm = Kuat tekan beton karakeristik, kg/cm 2
 bm = Kuat tekan beton rata - rata, kg/cm 2
1,64  = Konstanta
S = Deviasi standar kg/cm 2

## 3. METHODOLOGI

## 3..1. Lokasi dan Bahan Penelitian
Lokasi penelitian adalah
di
Laboratorium Bidang Pengujian, Peralatan dan Bahan  Dinas  Pekerjaan  Umum    Bina  Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Portland Semen  adalah  merek  Semen Baturaja
2. Agregat  kasar  yang  digunakan  adalah  batu pecah 19.00mm dan 37.50 mm ex Merak
3. Agregat  halus  yang  digunakan  adalah pasir ex Tanjung Raja
4. Air PDAM Tirta Musi
5. Bahan  Tambahan  yang  digunakan  adalah Sika  Concrete  Refair  Mortar sebagai pengganti semen.

## 3.2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang Lingkup Penelitian adalah :
1. Pemeriksaan karakteristik agregat halus dan kasar  meliputi  :  pengujian  berat  jenis  dan penyerapan air agregat kasar [7], pengujian berat  jenis  dan  pengujian  penyerapan  air agregat  halus  [8],  pengujian  analisa saringan  agregat  halus  dan  kasar  [9], pengujian kadar air agregat [10].
2. Pembuatan rencana campuran beton normal
[11]
3. Pengujian Slump beton [5]
4. Pengujian kuat tekan beton [6]
5. Mutu beton yang dibuat adalah beton K 300
6. Penambahan Sika  Concrete  Refair  Mortar sebesar  5%,  10%,  15%  dan  20%  dari  berat semen  yang  digunakan  untuk    setiap karakteristik beton.
7. Pengujian kuat tekan  beton dilakukan pada umur beton 7,14,21 dan 28 hari.
4. HASIL PENGUJIAN
4.1. Hasil  Pengujian  Agregat  Halus  dan Kasar
Hasil pengujian karakteristik agregat halus dan kasar disajikan pada tabel 2.
Tabel 2 Nilai Karakteristik Agregat  Halus dan Kasar Jenis Pengujian Nilai Pasir Split 3 / 4 inch Split 1 1 / 2 inchi 1.Analisa    Saringan 36.10(1 1 / 2 ’’) 25.40(1’’)
19.1 0(3/4’’) 9,25(3/8’’) #4 #8 #16 #30 #50 #100 #200 2.Modulus Kehalusan 3.Berat Isi : Lepas Padat 4.Berat Jenis dasar jenuh kering permukaan 5.penyerapan (%) 6.Kotoran organic 7.Lewat saringan No. 200 kadar lumpur 8.keausan (%) - - - 100 99,26 96,56 84,20 48,12 13,12 2,84 0,38 2,56 1,346 1,442 2,61 2,72 No.3 2,35 - - 100 58,16 32,18 0,00 - - - - - - 7,00 1,341 1,473 2,58 2,30 - - 23,19 100 52,10 13,61 0,00 - - - - - - - 7,86 1,320 1,401 2,59 2,16 - - 23,19

## 4.2. Komposisi Campuran Beton
Kebetuhan  material  beton  dengan menggunakan  metode  SNI  03-2834-2000 disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan Material Masing- masing Karakteristik Beton No Jenis Material Kebutuhan Material Untuk 1zak semen 1 2 3
4 5 6
7
Semen Pasir Split  Ukuran ¾ inchi (19,00mm)
Split ukuran 1 ½ inchi (37,50mm) Air PDAM Sika Concrete Refair Mortar 5% Sika Concrete Refair 50,00 kg 58,91 kg 62,71 kg 68,41 kg 20,51 kg 1,096 kg
8 9
Mortar 10%
Sika Concrete Refair Mortar 15% Sika Concrete Refair Mortar 20% 2,192 kg 3,288 kg 4,384 kg

## 4.3. Nilai Slump
Pengujian  nilai  Slump  dilakukan  pada setiap  campuran  beton,  hasil  pengujian  slump beton  pada  setiap  campuran  disajikan  pada tabel 4.

## Tabel 4 Nilai Slump Berbagai Variasi
No Jenis Beton Nilai Slump (mm) 1 2 3 4 5

## Beton  Tanpa  Penambah Sika Concrete Refair Mortar
Beton  dengan  Penambah  5% Sika Concrete Refair Mortar Beton dengan Penambah 10% Sika Concrete Refair Mortar Beton dengan Penambah 15%
Sika Concrete Refair Mortar Beton dengan Penambah 20% Sika Concrete Refair Mortar 72 70 68 67
64

## 4.4. Hasil  Perhitungan  Deviasi  Standar (S) dan Pengujian Kuat Tekan
Hasil  perhitungan  Deviasi  Standar  (S) dan  pengujian  kuat  tekan  beton  karakteristik setiap campuran dan setelah dihitung disajikan dalam tabel 5 dan 6.
Tabel 5 Deviasi Standar (S) Beton Umur 28 Hari No Jenis Beton Deviasi Standar (kg/cm 2 ) 1
2
3 4 5 Beton Tanpa Penambahan Sika Concrete Refair Mortar Beton  Penambahan  5% Sika  Concrete  Refair
Mortar Beton Penambahan 10% Sika  Concrete  Refair Mortar Beton Penambahan 15%
Sika  Concrete  Refair Mortar Beton Penambahan 20% Sika  Concrete  Refair Mortar 2.08 2,03 1,85 2,03 1,85
Tabel 6 Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari No Jenis Beton Kuat Tekan Beton Karakteristik (kg/cm 2 ) 1
2
3 4
5
Beton Tanpa Penambahan Sika Concrete Refair Mortar Beton  Penambahan 5% Sika  Concrete
Refair Mortar Beton Penambahan 10% Sika Concrete Refair Mortar Beton  Penambahan 15% Sika Concrete
Refair Mortar Beton  Penambahan 20% Sika  Concrete Refair Mortar 302,50 311,89 269,13 255,67 193,46

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kuat  tekan  beton  tanpa  penambahan Sika Concrete  Refair  Mortar utama  sebesar 302,50 kg/cm 2
2. Kuat  tekan  beton  K  300  terbesar  adalah dengan  penambahan Sika  Concrete  Refair Mortar 5%  dengan  nilai  kuat  tekan  311,89 kg/cm 2 .
3. Kuat  tekan  beton  K  300  terkecil  adalah dengan  penambahan Sika  Concrete  Refair Mortar 20% dengan nilai kuat tekan 193,46 kg/cm 2 .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali  Asroni,  2010,  Balok  dan  Pelat  Beton Beton  Bertulang,  Penerbit  Graha  Ilmu Yogyakarta, Cetakan Pertama.
[2]    Asrullah  2018,  Kajian  Kuat  Lentur  Beton Dengan  Menggunakan  Sika Concrete Refair  Mortar Sebagai  Pengganti  Semen Pada Campuran Beton K 300
[3]  Mulyono,  Tri.  2003  Teknologi  Beton Penerbit Andi Jakarta
[4] SNI  03-1972-1990  Metode  Pengujian Slump Beton, Badan Standarisasi
Nasional
[5]  Peraturan  Beton  Bertulang  Indonesia Tahun  1971  Dinas  Pekrjaan  Umum DPMB Bandung.
[6] SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian Kuat  Tekan  Beton,  Badan  Standarisasi Nasional
[7]  SNI  1969:2008  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar,  Badan Standarisasi Nasional
[8] SNI  03-1970-2008  Cara  Uji  Berat  Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus, Badan Standarisasi Nasional
[9] SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian Analisa  Saringan  Agregat  Halus  dan Kasar, Badan Standarisasi Nasional
[10] SNI  03-1971-1990  Metode  Pengujian Kadar  Air  Agregat,  Badan  Standarisasi Nasional
[11] SNI  03-2834-2000  Tata  Cara  Pembuatan Rencana Campuran Beton, Normal,
Badan Standarisasi Nasional
[12 ] http://idn.sika.com/in/group/tentang- kami/katalog-sika-
indonesia.html#sthash.tvwDocHj.dpuf [13]http://khedanta.wordpress.com/2012/06/11/ bahan-tamba-untuk-campuran-beton